## DAKTILITAS DINDING PANEL SEMEN ECENG GONDOK ( EMEN WALL )

## LUKITO PRASETYO 1
1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: lukito_prasetyo@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan untuk mengetahui karakteristik bahan bangunan berupa dinding panel eceng gondok (emen wall). Dari kajian terdahulu, sifat fisik, mekanik, akustik dan ketahanan bakar material ini memenuhi standar bahan bangunan PUBI 1982 dan SNI 03-6861.1-2002 dan ASTM C423-90a. Selanjutnya, material ini 03-6861.1-2002 dan ASTM C423-90a. Selanjutnya, material ini . Selanjutnya, material ini akan dievaluasi dengan uji lentur. Benda uji berupa papan balok dengan dimensi 56 × 35 × 7 cm, akan dibebani dengan interval 100kg sampai mengalami keruntuhan. Kemudian dicatat lendutan yang terjadi berdasarkan beban yang bekerja. Dari pemeriksaan ini, didapatkan faktor daktilitas simpangan rata rata sebesar 15,04 dan daktilitas kelengkungan rata rata adalah 17,10. maka jenis keruntuhan material dinding panel eceng gondok (emen wall) adalah bersifat daktail.

## Kata kunci: Daktilitas, karakteristik bahan, enceng gondok

## ABSTRACT
This study is a follow-up study to investigate the characteristics of building materials in the form of a wall panel hyacinth (Emen wall). From previous studies, physical properties, mechanical, acoustic and fuel resistance of this material meets the standards of building materials PUBI and ISO 1982 and ASTM C423 03-6861.1-2002-90A. Furthermore, this material will be evaluated by bending test. Beam specimens with dimensions of board 56x35x7cm, will be saddled with the interval until the collapse 100kg. Then note the deflection that occurs based on the work load. From this examination, obtained an average deviation of the ductility factor of 15.04 and the average curvature ductility is 17.10. the kind of collapse of a wall panel material hyacinth (Emen wall) is to be ductile.
Key words: Ductility, Characteristics of materials, Water hyacinth

## PENDAHULUAN
Eceng  gondok  merupakan  tanaman  gulma perairan yang memiliki kadar serat sedang dengan panjang 1,75–2,12 mm dan berdiameter 11,15–11,65 µm pada batangnya (moenandir, 1990). Sesuai m  pada  batangnya  (moenandir,  1990).  Sesuai Sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982), serat batang eceng gondok bisa  digunakan  sebagai  bahan  baku  campuran industri papan semen. Sifat-sifat khusus dari papan semen ditentukan oleh komponen utama yaitu kayu dan semen (sipon,2001), (supriyanto 2000). Kayu mempunyai berat yang ringan, elastis dan mudah dikerjakan.  Sedangkan  semen  mempunyai  sifat tahan terhadap api, air, jamur dan rayap. Gabungan dari kedua sifat tersebut menjadikan material ini mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki material lain.
Telah dilakukan penelitian oleh Lukito (2006) tentang  pembuatan  material  baru  papan  semen eceng gondok (emen board) dengan berbagai variasi komposisi  bahan  Dari pengujian tersebut dapat Dari  pengujian  tersebut  dapat
disimpulkan  bahwa  material  papan  semen  dari batang eceng gondok (emen board) telah memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan sebagai material bahan bangunan.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat inovasi material bahan bangunan berupa dinding panel semen eceng gondok (emen wall) yang difokuskan pada  pemeriksaan  jenis  keruntuhan/daktilitas material tersebut dalam skala laboratorium

## METODE
Pengujian kuat lentur material ini menggunakan tata cara pengujian menurut SNI 03-4165-1996. Benda uji dibuat dengan ukuran 56 × 35 × 7cm sebanyak 3 buah dengan komposisi 1 lem : 1 eceng gondok : 2,5 semen dan nilai FAS = 1. Kuat lentur Kuat lentur lentur benda uji dilakukan dengan menggunakan mesin dilakukan dengan menggunakan mesin uji tekan konvensional. Posisi beban diletakkan di tengah benda uji dan di bawahnya diberi dial gauge untuk mencatat defleksi yang terjadi. Pembebanan dilakukan dengan interval tertentu dan pencatatan
defleksi  menyesuaikan  interval  beban  tersebut. Metode pengujian seperti pada gambar 1 berikut.
Gambar 1. (a)  Benda  uji,  (b)  Pengujian  kuat  lentur dalam loading frame

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan Beban (P) dan Lendutan (Δ)
Dari hasil pengujian, didapat data beban dan lendutan. Pembebanan transversal pada benda uji akan mengakibatkan penurunan (defleksi). Rasio antara beban (P) dan lendutan (Δ) dalam keadaan linear menunjukkan kekakuan struktur. Dari setiap pembebanan dan lendutan yang terjadi, maka dapat dibuat grafik yang menggambarkan beban–lendutan, yang mempunyai bentuk seperti Gambar 1 berikut:
Gambar 2. Grafik Hubungan beban (P) dan lendutan (Δ) Δ) )

## Kuat Lentur
Besarnya nilai kuat lentur dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:
....................…. (1)
Keterangan:
F lt : Kuat lentur dinding pasangan (MPa) Pu : Beban uji maksimum (N)
: Bentang tumpuan (mm)
c  : Jarak dari garis netral terhadap  permukaaan tarik terluar (mm)
w  : Massa alat bantu (N)
I  : Inersia penampang lentur (mm)
H  : Tinggi benda uji (mm) b  : Lebar benda uji (mm)

## Kekakuan Struktur
Dari  gambar  1,  bisa  dijabarkan  menjadi persamaan berikut tg α = Py/Δ y ......................................................  (2)
k = tg α ...............................................................  (3) maka, k = Py/Δ y ...............................................  (4) dimana: tg α = sudut kemiringan Py  = pembebanan Δy  = lendutan (displacement) yang terjadi akibat pembebanan K  = kekakuan
Hubungan Momen (M) - Kelengkungan ( Φ )
Pada saat pembebanan, sumbu balok benda uji yang semula lurus, akan menjadi garis lengkung, sehingga didapatkan nilai momen dan kelengkungan garis. Kelengkungan pada suatu titik dapat dicari
Gambar 3. (a) menenjukkan pembebanan pada benda uji, (b) lendutan yang terjadi, (c) diagram momen yang terjadi.
dari 3 buah titik yang berurutan (yi+1, yi, yi-1). Dari lendutan, dengan mengukur (yi+1, yi, yi-1), maka dapat dicari kelengkungan yang akan digunakan pada penelitian ini.
Menurut Chapra (1991), kelengkungan struktur diturunkan  dari  data  perpindahan  titik  garis lengkung dengan metode Central Difference, dengan keterangan Gambar 3 berikut:
Kemiringan/slope  menurut Chapra (1991) didekati dengan persamaan:
..............................................  (5)
Turunan dari persamaan diatas
.....................................  (6)
Menurut  Popov  (1978),  kelengkungan  didekati dengan:
..........................................................  (7)
Dengan 1/ ρ adalah kelengkungan atau Φ . Sehingga harga Φ benda uji dapat didekati dengan:
.......................................  (8)
Nilai momen maksimum benda uji yang menerima beban sebesar (P) adalah;
M= ¼ P.L  ......................................................  (9)
Menurut Gere dan Timoshensko (1987), hubungan faktor kekakuan (EI), momen (M) dan kelengkungan ( Φ ) adalah:
.........................................................  (10)

## Hubungan Beban (P) dan Lendutan (Δ)
Dari hasi pengujian didapatkan hasil beban (P) dan lendutan (Δ) pada masing-masing benda uji yang tercantum dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1.  Data beban (P) dan Lendutan (Δ) Δ) )
P (kg) Lendutan (cm) Benda Uji 1 Benda Uji 2 Benda Uji 3 y i-1 y i y i+1 y i-1 y i y i+1 y i-1 y i y i+1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 0,07 0,34 0,72 1,63 2,69 3,51 4,28 6,05 0 0,08 0,35 0,75 1,7 2,8 3,65 4,45 6,29 0 0,07 0,34 0,72 1,63 2,69 3,51 4,28 6,05 0 0,14 0,38 1,2 1,49 1,97 2,45 3,31 4,23 0 0,15 0,4 1,25 1,55 2,05 2,55 3,45 4,4 0 0,14 0,38 1,2 1,49 1,97 2,45 3,31 4,23 0 0,09 0,29 0,86 2.06 4,66 0 0,1 0,3 0,9 2.15 4,85 0 0,09 0,29 0,86 2,06 4,66
Berdasarkan data beban (P) dan lendutan (Δ) diatas, dapat digambarkan grafik hubungan beban lendutan (P - Δ) seperti pada Gambar 4 berikut:
Gambar 4.  Grafik hubungan beban lendutan (P - Δ) Δ) )

## Kuat lentur
Dengan menggunakan persamaan (1), data hasil pengujian dikonversi menjadi kuat lentur seperti yang disajikan pada Table 2 dan Gambar 5.

## Beban Lentur dan Lendutan Maksimum
Dari hasil pengujian, didapatkan 3 macam nilai beban lentur maksimum runtuh (P) yaitu 1,541MPa untuk benda uji 1, 1,649MPa untuk benda uji 2 dan 1,022MPa untuk benda uji 3.
Tabel 2 .  Kuat Lentur Benda Uji Berat (kg) Dimensi B Benda H Uji (mm) b £ (mm) c (mm) l (mm 4 ) Pu (kg) Ptot Pu+W Flt (Mpa) 1 2 3 8 7 8,3 550 560 560 350 345 340 70 70 70 460 460 460 35 35 35 10004167 9861250 9718333.3 775 800 485 7830 8080 4930 1.541 1.649 1.022
Nilai lendutan (Δ) saat benda uji patah/runtuh adalah 6,29 cm untuk benda uji 1, 4,4 cm untuk benda uji 2 dan 4,85 cm untuk benda uji 3. Rata–rata nilai lendutan adalah 5,18 cm.
Beban lentur maksimum rata 2 dan lendutan (Δ) rata 2 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Beban lentur dan lendutan maksimum
Benda Uji Beban lentur max Beban lentur max (rata-rata) Lendutan max Lendutan max (rata-rata) (kg) (kg) (cm) (cm) 1 2 3 800 800 500 700
6,29 4,4 4,85 5,18

## Kekakuan Struktur
Dari hasil pengujian didapat hubungan antara beban (P) dan lendutan (Δ) yang menunjukkan nilai kekakuan struktur (P/Δ). Dari grafik dan data P-Δ dapat diamati besarnya beban dan lendutan pada tahap proporsional (saat leleh pertama). Beban pada tahap proporsional untuk benda uji 1 adalah 200kg dengan lendutan 0,35cm, untuk benda uji 2 adalah 200kg dengan lendutan 0,4cm dan untuk benda uji 3 juga 200kg dengan lendutan sebesar,3cm. Sedangkan nilai kekakuan struktur kedua benda uji dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kekakuan struktur
Benda Uji Beban (kg) Lendutan (cm) Kekakuan (kg/cm) Kekakuan (rata-rata) (kg/cm) 1 2 3 200 200 200 0,35 0,4 0,3 571,4286 500 666,6667 579,3650794

## Daktilitas Simpangan
Daktilitas simpangan merupakan perbandingan
dari Δtot Δy .  Berdasarkan  dari  data  pengujian  dan penyajian grafik, daktilitas simpangan disajikan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 .  Analisis daktilitas simpangan
Benda Uji Δtot (cm) Δy (cm) Δtot/Δy Δtot/Δy rata-rata 1 2 3 6,29 4,4 4,85 0,35 0,4 0,3 17,971429 11 16,166667 15,046032
Hubungan Momen(M) – Kelengkungan( Φ )
Dari data hasil uji beban (P) dan lendutan (Δ), dapat diketahui data momen, kelengkungan dan juga faktor/nilai kekakuan. Bila momen bertambah besar, akan terjadi peningkatan kelengkungan, sedangkan faktor kekakuan mengecil.
Momen  lentur  (M)  pada  pengujian  ini,  dihitung dengan persamaan (9):
M = 1/4 PL  ....................................................  (9)
Kelengkungan ( Φ ) dapat dihitung dengan persamaan (8):
........................................  (8)
Sedangkan Faktor Kekakuan (EI) dapat dihitung dengan persamaan (10):
EI = Φ M  ...........................................................  (10)
Tabel 6. Data Momen(M)-Kelengkungan( Φ )
Beban P (kg) Lendutan (cm) Kekakuan EI (kg/cm) Momen M (kg.m) Kelengkungan Φ (1/m)
y y i-1 y i y i+1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 0,072 0,34 0,72 1,63 2,69 3,51 4,28 6,05 0 0,075 0,35 0,75 1,7 2,8 3,65 4,45 6,29 0 0,072 0,34 0,72 1,63 2,69 3,51 4,28 6,05 0 13333,333 571,4286 400 235,2941 178,5714 164,3836 157,3034 127,186 0 14 28 42 56 70 84 98 112 0 0,019132653 0,06377551 0,191326531 0,446428571 0,701530612 0,892857143 1,084183673 1,530612245
Gambar 5. Grafik Kuat Lentur benda uji
Tabel 7. Momen-Kelengkungan maksimum
Benda Uji Momen Mmax (kg.m) Momen Mmax (rata-rata) (kg.m) Kelengkungan Φ max (1/m) Kelengkungan Φ max (rata-rata) (1/m) 1 2 3 112 112 70
1,53 98
1,212
1,084 1,275333333 Tabel 8 .  Faktor kekakuan struktur Benda Uji Momen (My) (kg.m) Kelengkungan ( Φ y) (1/m) Kekakuan (My/ Φ y) (kg/cm) Kekakuan (rata-rata) (EI) (kg/cm) 1 2 3 28 28 28
0,064 0,127 0,064 437,5
220,4724
437,5 365,1574803
Tabel 9. Analisis daktilitas kelengkungan
Benda Uji Φ tot (1/m) Φ y (1/m)
Daktilitas kelengkungan Φ tot/ Φ y Daktilitas kelengkungan rata-rata 1 2 3 1,53 1,08 1,21 0,064 0,127 0,064 23,90625 8,503937008 18,90625 17,105479
Selanjutnya data mengenai momen dan kelengkungan benda uji 2 (contoh perhitungan) dapat dilihat pada Tabel 6.
Berdasarkan data hubungan momen (M) dan kelengkungan ( Φ ) diatas, dapat digambar- kan grafik hubungan seperti pada grafik Gambar 6.
Gambar 6. Grafik bilinier M– Φ benda uji

## Momen dan Kelengkungan Maksimum
Momen maksimum untuk benda uji 1 adalah 112 kg.m adalah 112 kg.m dan benda uji 3 sebesar 70 kg.m. Momen maksimum rata–rata adalah 98 kg.m.
Kelengkungan maksimum benda uji 1 adalah 1,53/m, benda uji 2 1,084/m. dan benda uji 3 sebesar 1,212/m. Kelengkungan maksimum rata–rata adalah 1,275/m.  Lebih  jelas  ditampilkan  dalam  bentuk Tabel 7.

## Faktor Kekakuan Struktur
Data P-Δ dari hasil pengujian, dianalisis untuk mendapatkan hubungan antara momen (M) dan kelengkungan ( Φ ), sehingga didapatkan nilai faktor kekakuan (EI).
Faktor kekakuan struktur untuk 3 benda uji, dapat dilihat pada Tabel 8.

## Daktilitas Kelengkungan
Da kti l it a s  kelengk ung a n  mer upa k a n perbandingan  dari Φ tot/ Φ y.  Berdasarkan pengamatan pada grafik dan data hubungan momen kelengkungan,  seperti  yang  ter-cantum  dalam Tabel 7. dan Tabel 9, daktilitas kelengkungan dapat disajikan dalam Tabel 9.
Dari hasil perhitungan, didapat nilai Φ u/ Φ y rata 2 dari benda uji dinding panel semen eceng gondok sebesar 17,105.

## SIMPULAN
Kuat lentur benda uji maksimum sebesar 1,649 MPa. Dengan Daktilitas simpangan rata 2 (Δ tot /Δy) sebesar 15,046 dan Daktilitas kelengkungan rata 2 ( Φ tot/ Φ y) sebesar 17,105. Maka, beton bertulang pada berbagai nilai rasio tulangan ( ρ ), kuat tekan beton (f’c), regangan beton ( e c) dan tegangan leleh baja (fy), memiliki nilai Φ u/ Φ y antara 5 sampai dengan
25 atau rata-rata 15, yang bersifat daktail. Dengan nilai Φ u/ Φ y = 17,105, berarti keruntuhan material dinding panel semen eceng gondok bersifat daktail.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, 1982. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982), Pusat Penelitian dan Pengembangan PU, Bandung.
ASTM C423-90a. Standar Pengujian Akustik. Chapra S., dan Canale, R. P., 1991. Metode Numerik untuk Teknik (terjemahan), UI Press, Jakarta.
Lukito, 2006. Pemanfaatan batang eceng gondok untuk matrial bahan banguan, Makalah Seminar Nasional, Univ. Muhammadiyah Malang.
Moenandir, J. 1990. Pengendalian Gulma (Ilmu Gulma – Buku  1)  Universitas  Brawijaya,  Rajawali  Press, Jakarta.
Neville, A. M. 1981. Properties of Concrete, Longman Scientific& Technical, New York.
Paulay, T dan Priestley, M. N. J., 1992. Seismic Design of Concrete and Masonry Buildings, John Willey & Sons Inc, New York.
Popov,  E.  P,  1984.  Mekanika  Teknik  (ter-jemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta
Park  R.  dan  Paulay,  T.,  1975.  Reinforced  Concrete Structures, John Willey & Sons Inc, Canada.
Sipon,  M.,  2001.  Pemanfaatan  Abaca  (batang  pisang hutan), Tandan Kosong Sawit, Eceng Gondok dan Batang Kenaf sebagai bahan baku Industri Kertas Uang, Kertas Koran, Tissue, Karton/Kardus, Papan Partikel, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Samarinda.
Sobotka, Z., 1984. Rheology of Material and Engineering Structures, Elsevier, New York.
Supriyanto, H., 2000. Kajian Eceng Gondok sebagai Bahan Baku Industri dan Penyelamatan Lingkungan Hidup di Daerah Perairan, Laporan Penelitian, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda. SNI 03-6861.1-2002. Standar Pengujian Lentur